Ueber die mittlere spezifische Wärme von Quarz etc. 
489 
c Die berechnete mittlere spezifische Wärme. 
M Der Mittelwert von c aus je zwei Versuchen. 
I. Quarz, Marmarosch. 
II. Quarzglas, geliefert von Heraeus. 
III. Quarz, Minas geraes. 
IV. Quarzglas, liergestellt aus Quarz, Minas geraes. 
III. 
Um für das Quarzglas außer der mittleren spezifischen Wärme 
noch zwei andere Konstanten festzustellen , wurden bestimmt der 
Brechungsexponent für Natriumlicht und das spezifische Gewicht 
bei Zimmertemperatur für die beiden verwendeten Gläser. 
Zur Ermittlung des Brechungsexponenten diente ein Total- 
reflektometer nach Abbe-Czapski, dessen Vertikalteilkreis 20" ab- 
zulesen gestattet. Die Justierung des Instrumentes wurde durch 
Untersuchung von Platten mit bekannten Brechungsexponenten 
(Quarz und Glas) geprüft; als Zwischenmedium diente a-Mono- 
bromnaphthalin. Es ergab sich: 
Brechungsexponent für Natriumlicht. 
Quarzglas, geliefert von Heraeus 1,4589. 
Quarzglas, hergestellt aus Quarz von Minas geraes, 1,4584. 
Die Feststellung des spezifischen Gewichtes geschah nach der 
Schwebemethode an kleinen homogenen Stücken in einem Gemisch 
von Acetylentetrabromid und Benzol. Damit nicht Temperatur- 
unterschiede in der Flüssigkeit das Auftreten störender Strömungen 
hervorriefen und um eine konstante Versuchstemperatur zu erzielen, 
war das Gefäß mit der Schwebeflüssigkeit während des Versuches 
in einem Wasserthermostaten von Zimmertemperatur aufgestellt. 
Die Messung des spezifischen Gewichtes der Flüssigkeit, in welcher 
der Versuchskörper schwebte, wurde mit einer Mohr-Westphalschen 
Wage vorgenommen. Die Ergebnisse sind folgende: 
Spezifisches Gewicht d 
Quarzglas, geliefert von Heraeus, d = 2,21 (2,209) bei 20,4°. 
Quarzglas, hergestellt aus Quarz von Minas geraes, d = 2,21 (2,28) 
bei 20,5°. 
IV. 
In Tab. 5 sind die Versuchsergebnisse und die daraus be- 
rechneten Beträge der Differenzen der für gleiche Temperatur- 
bereiche festgestellten mittleren spezifischen Wärmen angegeben. 
In Fig. 2 ist die Abhängigkeit der mittleren spezifischen Wärme 
des Quarzes von Minas geraes und des aus ihm hergestellten 
Quarzglases von der Erhitzungstemperatur dargestellt. 
Aus Tab. 5 und Fig. 2 ist folgendes zu entnehmen. 
Die Differenz der mittleren spezifischen Wärme des Quarz- 
glases und des Quarzes zwischen 20 und 100° hat im 
